Silahların alevlenmesi nedir? Ne verir ve evde nasıl yapılır? Bu tür sorular, bir avcı olarak kendi yetiştirme biçimlerine başlayan birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Bir teknoloji uzmanının bakış açısıyla, en başından çeliğin patlatılması, bir kimyasal reaksiyona bağlı olarak bir metale ince bir kaplama uygulanması işlemidir.
Bu süreç pek çok kişi tarafından sadece bir tarafta algılanıyor - mavileşmiş varil güzel görünüyor. Bununla birlikte, en az iki ilave artı vardır: bir filmle kaplanmış metal, korozyona daha az eğilimlidir, ayrıca, kaplama, silah için ek bir gizlilik sağlayan tonlara sahip olabilir. Her iki faktör de gerçek bir avcı için son derece önemlidir. Bu nedenle, patlatma silahları önemli bir süreçtir.
Teknoloji Özellikleri
Çoğunlukla silahların patlatılmasının sadece fabrikada mümkün olduğunu duyabilirsiniz. Bu doğru bir ifade değil. Evet, çeliğin endüstriyel işlenmesiyle, üst metal tabakasında kimyasal bir değişim elde edilir ve bu şekilde baskın olan demir oksit, ana koruyucu rolü oynar.
Evde yüksek kaliteli siyah metal imkansız değilse oksidasyon, kalite endüstriyel standartlara uygun evde başlayan bazı uzmanlara göre, çok kolay değil başarmak için, ama aynı etkiyi sağlamak için birçok yol vardır ve herkes için evini kullanmak mümkündür. Bütün bu “ev” teknolojileri, sürecin temel ilkelerine göre üç gruba ayrılabilir.
- çelik soğuk patlaması;
- çeliğin sıcak yanması;
- Oksitleyici tedavisi.
Güvenlik kuralları ve yönetmelikler
Bu yöntemlerden hangisi seçiliyse, her durumda, aşağıdaki sırayla bir dizi prosedür gerçekleştirilecektir:
- Çelik patlamasının yapıldığı yüzeyin sıyrılması.
- İdeal şartlarda yüzey taşlama.
- Yağ alma (gerekli), bu adımdan sonra, iş sadece lastik eldivenlerle yapılmalıdır.
- Evde metal patlatma için araçların kullanılması.
- Metalin yüzeyini bitirin.
Çeliklerin evde patlatılmasının çok tehlikeli bir iş olduğu açıktır ve bu nedenle belirli kurallara uyulması hayati önem taşımaktadır. anlamak için ilk şey çözeltiler, böylece sıvı perdahlı çelik aktif ve etkili bir kimyasal madde içeren, özellikle bu amaç kap için belirlenmiş saklanmalıdır, ancak, tüm süreç de bu bulaşık hedefleri için özel olarak hazırlanmış içinde gerçekleştirilebilir olmasıdır.
Bloom için birçok bileşiğin asit içerdiğini ve bu nedenle tabakların cam, porselen veya fayans olması gerektiğini ve metal kaplardan kaçınılması gerektiğini hatırlamak çok önemlidir.
İkinci olarak, işi yapan kişinin deriye ve gözlere, mekanik hasardan korunması için bir yöntem olması gerektiği anlamına gelir, metal mekanik temizleme, ilgili mavileştirici gövdeleri, bu çalışma hazırlanması işleminde.
Ayrıca, bu tür eylemler, iyi havalandırılan bir odada çalışmayı içerir, çünkü toz ve kimyasallar nefes almayı herkes için yararlı değildir. Yüzeylerin temizlenmesi ve parlatılması için önerilen araçlar, ponza, zımpara ve ince taneli kumlardır.
Çalışmaya başlarken, işlemlerin sırasını ve sırasını açıkça anlamanız gerekir, aksi halde ürün zarar görebilir. Ayrıca, metalin patlatılmasının, cildin ciddi kimyasal yanıklara neden olabileceği, çok tehlikeli ve agresif kimyasal reaktiflerle yapılan çalışma olduğu da unutulmamalıdır.
Soğuk kızarma: özellikleri, avantajları, dezavantajları
Sık sık, evde evde çelik almak için soru, soğuk yanan yolundan bir çeşidi verilir. Kural olarak, bu yöntem parçanın güçlü mekanik etkilere maruz kalmaması durumunda kullanılır. Başlıktan, gövdelerin gövdelerini patlatmanın böyle bir işleminin termal maruziyet olmadan yapıldığı açıktır. Pratikte çeşitli çözümler kullanılır.
Bir çözüm ve bir fırça kullanarak
Bir fırça ile metal yüzeye uygulanmak üzere çeşitli hazır karışım karışımları vardır. Bu, "Raven 3" ün yerli üretiminin yıkanması ve aynı zamanda ithal edilen "Parisli oksit" karışımının patlatılması için yaygın olarak bilinen araçlar anlamına gelir.
Avantajlar çıplak gözle görülebilir. Bu sürecin sadeliği yanı sıra, yıkama sıvısının bağımsız olarak hazırlanmasına gerek olmaması ve güvenlik gereklilikleri ile işlem koşullarının asgari düzeyde olması gerçeğidir.
Ancak bu yöntemin dezavantajları vardır. Fırçanın karmaşık konfigürasyonu ile parçanın tüm "çatlaklarına" girmesi çok zordur. Ürünün "pürüzsüzlüğü" için ek parlatma gerekecek. Şey, sandıkların böyle bir gömülmesindeki en kötü şey, küçük bir mekanik hasarın bile bir iz bırakacağı ve tedavinin tekrarlanması gerektiğidir.
Daldırma yöntemi
İkinci seçenek, metal parçaların çözeltiye püskürtülmesi için daldırma işlemini içerir. Bu yöntemin ana avantajı, sıvının, parçanın "tüm çatlaklarına" girmesi ve onu, düzgün bir koruyucu tabaka ile kaplamasıdır. İkinci olarak, bir fırça ile uygulandığında ilk durumda olduğu gibi, sıvı sıçramaz.
Koruyucu bir filmin soğuk uygulanması için tarifler aşağıdaki gibi alınabilir:
- Ferrik klorür (FeCl3) - 75 gram; Etanol (etil alkol, tıbbi alkol C)2'H5OH) - 30 gram; Bakır sülfat (bakır sülfat, CuSO4 (susuz beyaz renk) veya CuSO4* 5H2O (mavi)), nitrik asit (HNO)3) - Her biri 20 gram.
- Ferrik klorür (FeCl3) - 170 gram; nitrik asit (HNO3) - 13.5 gram; Hidroklorik asit (HCI) ve bakır sülfat, bakır sülfat, CuSO4 (susuz beyaz renk) veya CuSO4* 5H2O (mavi)) - Her biri 4 gramdır.
Bu yöntem bıçağın nasıl zaptedileceğini öğrenmeye çalışanlar için uygun değildir, çünkü bu kaplama mekanik darbeye dayanıklı değildir ve hızlı bir şekilde silinir. Sıklıkla, bir tüfeğin nasıl eğileceği sorunu, en etkin ve en az maliyet düşürücü yöntemlerden biri olarak paslı vernik ile patlatma yardımı ile çözülmesi tavsiye edilir. Yöntemin özü, parçanın çok aktif bir korozif ortam tarafından işlenmesinde yatmaktadır - "paslı vernik". Bu karışım ilk önce hazırlanmalıdır.
Zincir reaksiyonu sırasında oluşan çok zararlı gazları solumak için kaputun altında ya da caddede her şeyi leeward tarafında yapmanız önerilir. Başlangıçta 12 gram hidroklorik asit (HCl) ve nitrik asit (HNO) bir bardağa (mutlaka) yerleştirilir.3) 20 gram miktarında (dikkat, hacme göre değil, ağırlık olarak asitlerin farklı yoğunlukları vardır). Bu tankta asit karışımı ile 30 gram demir skalası (pas) ve 5 gram demir eklenir.
Geçmek için reaksiyonlar verilmelidir. Bundan sonra, elde edilen reaksiyon ürünlerine 50 gram distile su ve etil alkol ilave edin (tıbbi alkol C).2'H5OH).
Çözelti 12 saat bırakılmalı ve bundan sonra elde edilen çözeltinin ölçek ve çökeltilerden ayrılması gereklidir. Şimdi evdeki çiçeklenme için bu yöntem parçayı solüsyona yerleştirmeli ve parça siyahlaşana kadar beklemeli. Bundan sonra, kırmızı işaretlerin çözeltinin etkisinden kurtulmak için kısım su ve bir fırça ile yıkanmalıdır. Sonuç olarak, kimyasal yeniden birikimin çok iyi bir sonucunu elde ederiz.
İlk durumda olduğu gibi (fırça) ve ikincisinde (uygulama solüsyonları), tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra, yanmış olan parçalar deterjanlarla iyice yıkanmalıdır. Ne yazık ki, bu yöntem bıçağın nasıl kıvrılacağını öğrenmeye çalışanlar için uygun değildir, çünkü böyle bir kaplama stabil değildir ve hızlı bir şekilde silinecektir.
Sıcak kızarma: özellikleri, avantajları, dezavantajları
Çoğunun, özellikle de çağın zanaatkârları, bu yöntemi tek doğru olanı göz önünde bulundurarak, silahın aşırı derecede sıcak bir şekilde patlatılmasını tercih ediyorlar. Argüman çok basit. Sıcak yanmış bir ürün için, kaplama çok daha uzun sürer. Bu yöntemin bir başka avantajı, zararlı dumanların olmamasıdır.
Sıklıkla, bu yönteme aslında işlem teknolojisini açıklayan petrol patlatma adı verilir. Teknoloji çok basittir ve çeliğin bu el ile kendi elleriyle patlatılması oldukça kolaydır.
İlk olarak, parça ısıtılır, daha fazla, daha iyi. Bundan sonra, parça yağa batırılır (bu, çeliğe yağın patlatılması yöntemi adını verir). Keten tohumu, zeytin veya silah yağı olabilir. Prensip olarak, geleneksel motor yağını bile kullanabilirsiniz.
Madde yaklaşık on saniye boyunca yağda tutulduktan sonra, madde alınır ve yağın kendi kendine boşalmasına izin verilmelidir, aksi takdirde lekeler gider. Bir sonraki adım, yüzeydeki yağı "pişirmek". Bu amaçla bir üfleyici kullanmak gelenekseldir. Yağdaki mavileşmiş çeliğin önemli bir noktası, ürünün hazır olduğu anı belirlemektir.
Deneyimli ustalar, parçanın rengini kahverengiden siyaha değiştirmeye başladığı anda pişirme işlemini durdurmanın gerekli olduğunu söylüyor. Çeliklerin yağda patlaması, metalleri korozyondan korumak için en eski ve en ispatlanmış yollardan biridir, ustaları yüzyıllardır başarısızlığa uğratmadı ve şimdi sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.
Oksitleyici ile işleme: özellikleri, avantajları, dezavantajları
Bir kimyager için çeliğe nasıl takılacağı sorusu buna değmez, kelimenin tam anlamıyla bu eylemi bir oksitleyici ile sunacak olan ilk şey. Bu yöntemin tek dezavantajı, karışımın erime noktasına ısıtılması gerektiğidir ve bu, evde her zaman mümkün değildir. Çoğu zaman, bu tür bir muamele nitrat kullanımı ile gerçekleştirilir, bu nedenle ad - salepatta mavileşme. Aslında, oksidanların seçimi yeterince büyük olmasına rağmen, evde tuz gübresinde mavileşme, oksidan kullanan tek etkili yöntem değildir.
Çalışma çözümlerinin bileşimi
Tariflerden tahsis edilmelidir:
- Sodyum hidroksit (NaOH) - 2.8 gram; disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4) - 100 gram; sodyum nitrat (NaNO)3) - 50 gram (1 litre su başına hesaplama);
- Kostik soda (NaOH) - 400; potasyum nitrat (KNO)3) ve sodyum nitrat (NaNO)3) - Her biri 10 gram (hesaplama 0,63 litre su içinde verilir).
Çözeltilere daldırma süresi 30 dakikadan az değildir. Bu teknik bıçağın evde patlatılması için uygundur, çünkü dayanıklı bir kaplama sağlar ve aynı zamanda metalin sertliğini bozmaz.
Tüm avantajları ile, oksidanları kullanarak metalleri oksitleme yöntemi oldukça iyi ve yeni başlayanlar için zordur, çünkü iyi bir kimya bilgisi ve belirli bir beceri gerektirir. Paslanmaz çeliğin mavileştirilmesinin, bu yöntemler ile ilgisi olmayan diğer yöntemlerle gerçekleştirildiği de unutulmamalıdır.
video
Videomuzda, soğuk alevlerin tüm aşamalarında ayrıntılı olarak bakabilirsiniz.
Evde metal mavisi için kurallar
Metalin yanması, prese edilebilen bir görünüm ve paslanmaya karşı koruma sağlamak için kullanılır. Evde yapmanın temel yollarını biliyorsanız, bu prosedür oldukça basittir.
İş özellikleri
Evde bluing kullanımı, aile bütçenizi korumanıza izin veren avantajlı bir prosedürdür. Metal üzerinde, karartmanın gerçekleştirilmesini ve koruyucu bir film oluşturulmasını mümkün kılan özel bir bileşik uygulanır.
İlk olarak çelik temizlenir ve yağdan arındırılır, daha sonra yüzey seçilen yöntemle işlenir.
- Bütün işler eldivenlerle yapılır;
- Bluing için çözüm farklı bir tür kimya içerir, bu yüzden orijinal ambalajında saklanmalıdır, maddenin dökülmesinden sakının;
- Yakınlarda, ilk yardımın sağlanmasının gerekmesi halinde yanıklardan fonlar alınmalıdır;
- İşler iyi havalandırılmış bir odada gerçekleştirilir;
- Çalışırken metal aletler kullanmamak daha iyidir.
Ayrıca zımparaya da ihtiyacınız olacak. Yüzeylerin temizlenmesi için kullanılır. Metali genellikle aseton, perkloroetilen, benzin B-70 ve diğer organik çözücülerle temizleyin. Bu maddelere olan yüzeyi inerttir (önleyici).
Metal işleme yöntemleri
Metalin kararması aşağıdaki şekillerde gerçekleşir: alkali, asidik ve termal. Bu çalışmalar bir balta, silah ve diğer metal ürünler üzerinde gerçekleştirilebilir.
Alkali karartma
Çeliğin karartılmasının en popüler yolu alkali bir bileşim ile kimyasal oksidasyondur. Sonuç, teknolojiye sıkı sıkıya bağlı kalındığında, oldukça kaliteli ve istikrarlıdır. Metot, metalin oksitlenmesini sağlar. İş 135-150 derece arasında gerçekleştirilir, aynı zamanda karakteristik bir kokuya hazır olmalıdır.
Alkalin karartma en iyi daire dışında yapılır. Bunu, iyi havalandırma olan bir odada avluda veya garajda yapabilirsiniz.
Yani, başlayalım. Yapılacak ilk şey, metal nesnenin yüzeyini iyice temizlemek ve temizlemek. İyi bir alkalin bileşimi hazırlanmadan evde çiçek açmanın imkansız olduğunu unutmayın.
Bunu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:
- Bir porselen kapta 100 ml sade su dökmeniz gerekir.
- 100 gram teknik soda ve 30 g sodyum nitrat ekleyin.
- Oluşan bileşimi 135-150 derece iyice karıştırın ve ısıtın.
Çözelti hazır, şimdi ürünün çürütülmesi planlanan yarım saat boyunca indirilmesi gerekiyor. Daha sonra metal damıtılmış su ile yıkanır, kurutulur ve motor yağı ile eşit şekilde yağlanır.
Evdeki alkali kızarma sonucunda, mavi renk tonlarıyla parlak siyah bir renk görünmelidir. Daha kalın bir oksit filmi elde etmek için, çözeltideki alkali yüzdesi arttırılmalıdır.
Videoda: kendiniz alkalin parlaması.
Asit karartması
Patlatmadan önce ürünün zımpara kağıdı ile iyice temizlenmesi gerekir. Daha sonra kerosen veya sodyum trifosfat içinde 10-20 dakika daldırılarak yağdan arındırılabilir. Bundan sonra, kısım kurutulur ve bu sırada kararma için bir çözelti hazırlamak mümkündür.
Aşağıdaki gibi hazırlanmıştır:
- 1 litre suda 2 gram tartarik asit ve tannik asit eklenir.
- Malzemeler iyice karıştırılır.
- Çözelti 140-150 dereceye kadar ısınır.
Önceden ısıtılmış bileşimde, parça 14-17 dakika indirilmeli, daha sonra sıradan veya kaynamış su ile durulanır (solüsyondan daha iyi saflaştırılması için).
Son adım, ürünü 60 dakika motor yağı içinde batırmaktır. Daha sonra silinmeli, kurutulmalı ve kullanılabilir.
Termal Yakma
Bu seçenek her şeyden önce ortaya çıktı, bu nedenle performanstaki diğerlerinden daha kolay, ancak daha az etkili değil. Metot, metal ürünlerin oksijenin metalin kendisi ile reaksiyona girmesinden önce ısıtılmasına dayanır. Isıtmanın gücü, istenen sonuca bağlı olarak değişir.
Tablo farklı sıcaklık koşullarında elde edilen rengi göstermektedir.
Isıl işlemin gerçekleştirilmesi için bir makine yağı (500 mi), bir makine yağı banyosu, pense, bir gaz kurutucu ve kuru peçete ihtiyacınız olacaktır. Isıl işlem bir tuğla veya diğer yanıcı olmayan bir yüzey üzerinde yapılmalıdır.
- Saçlar maksimum sıcaklıkta açılmalı ve ürünün üstünde tutulmalıdır.
- Isıtılmış parça tamamen püsküllü iken yağa daldırılır.
- Dışarı çık ve peçete ile kurulayın.
- En baştan tüm prosedürü 3 kez daha tekrarlayın.
Bu yöntem metali siyah renk vermez. Bu yöntemin kararması, paslanmayı önlemek için gereklidir, dekoratif çiçeklenme bu şekilde nadiren yapılır.
Sitrik asit ile oksidasyon
Siyahlaştırılmış sitrik asit, korozyona, oksit köpüklerine ve paslanmaya karşı korur. Bu, yüksek miktarda karbon içeren çelik için uygun eski bir yöntemdir. Bıçağı okside etmek için bu yol varsa, o zaman bilenecek yerlerde, tüm kaplama çıkacaktır. Nadiren kullanılan ürünler için çok dayanıklı değildir.
Bunu yapmak için ihtiyacınız olacak:
- bir miktar sitrik asit;
- sıcak su (90-95 derece);
- motor yağı.
Paslanmaz çelik veya cam bir kapta, sitrik asit (20 g) tüm torba dökün, sıcak su (yaklaşık 200 gram) dökün ve iyice karıştırın. Ürünü hazırlanan kompozisyona batırıyoruz ve 50 dakika bekletiyoruz. Bir süre sonra, reaksiyonun başlangıcını gözlemleyebilirsiniz. Baloncuklar aktif olarak parçanın etrafında oluşturacak. Ürüne hava girişini engelleyebilirler, bu nedenle bıçağı hareket ettirmek için periyodik olarak (her 10-15 dakikada bir) yüzeyden kaybolabilirler.
50 dakika sonra parçayı alabilirsiniz, siyah renk sürecinin bitiminden sonra olacaktır. Durulanması, yağlanması ve silinmesi gerekir.
Çelik leke
Sıcak kumlama genellikle mavi bir renk elde etmeye yardımcı olur. Bu, daha uzun bir süre ısıtıldığında ortaya çıkar. İlk önce yüzey beyaz, sarı, mor tonlar elde eder ve sonuç olarak güzel bir mavi renk elde edilir.
Tarif 1
Bu şekilde evde yanan çelik, ideal olarak - otomatik üfleme ile bir korna varlığını varsayar. Metal bir kutuda, işlenmesi gereken metal için bir yer bırakarak, huş kömürü koymak gerekir.
Bu konstrüksiyon önceden ısıtılmış bir fırına yerleştirilir. Metal sirke ile sürülür, ovulur ve kömür içmeye başladığında bir kutuya konur. Mavimsi bir renk meydana geldiğinde, parça dışarı çekilmeli, biraz soğutulmalı ve yerine konulmalıdır. Bu tür manipülasyonlar, doğru renk elde edilinceye kadar 3-4 kez yapılmalıdır.
Tarif 2
Mavi renk elde etmek için bu yöntem ısıl işlem olmaksızın gerçekleştirilir. İnsanlarda 3 g hekzasiyanoferrat ("kırmızı tuz") ve bir buçuk klor demir alacaktır. Kimyasal güvenlik bileşenleri suya eklenmeli, ancak tersi değil.
Bu maddeler çok çözünür ve güçlü oksitleyicileri temsil eder. Bunları ayrı ayrı 0,5 litre suya ekleyin, karıştırın ve bir maddeye karıştırın. Ortaya çıkan çözümde, çeliği istediği renge ulaşana kadar batırıyoruz.
Asil gri ve siyah renkler
Nitrik bakır (tuz tipi) ve metile ruhu (alkol çeşidi) yardımı ile güzel bir gri renk elde edilebilir. Aynı zamanda, paslanmaya karşı çok dayanıklı olan yüksek mukavemetli, güçlü bir film oluşur. Tuz (70 g) ateşte eritilmeli, üzerine denatüre (20 g) eklenmeli ve bu karışım bir metal ile yağlanarak doğru renk elde edilene kadar ısıtılmalıdır.
Siyah çeşitli yağlar (keten tohumu, hayvan) veya balmumu ile karartılmış olabilir. Nesneyi yağlar ve ateşe verirler. Sonuç olarak, asil bir siyah renk haline gelir ve kararlı bir koruyucu film ortaya çıkar.
Evde yanan metal
Makalenin içeriği
- 1. Ne için?
- 2. bluing süreci
- 2.1 Alkalin metodu
- 2.2 Asit metodu
- 2.3 Termal yöntem
- 2.4 Yağı kullanma
- 3. çelik mavi yapmak nasıl
- 4. ısıl işlem görmeyen Mavi
- 4.1 İki farklı yol
- 5. En basit yöntemler
- 6. Videolar
Birçok kişi hala evde metalin parlatma gerçekleştirmek imkansız olduğuna inanıyoruz. Bunun böyle olmadığına seviniyoruz. Bu yazıda, sadece bluing teknoloji hakkında size söylemeyeceğim, aynı zamanda iş parçası, gri, mavi veya siyah olacak sağlayacaktır farklı yollar hakkında size söyler.
Neden bu gereklidir
Kızarma ile, iki sorun aynı anda çözülür:
- İşlemden sonra metal daha çekici bir görünüme sahiptir.
- Metal korozyon problemi çözüldü - mavileşmiş parça paslanmadı.
Mavilik süreci
Bluing sürecinde parçanın üzerinde bir demir oksit filmi oluşur. Kalınlığı kullanılan teknolojiye bağlıdır ve 1 ila 10 mikrometre aralığında olabilir.
Metal işlemek için birkaç yol vardır:
Sonra her birini düşüneceğiz.
Alkali yöntemi
Alkali çözeltilerde, patlatma 130-150 ° C'lik bir sıcaklıkta oksitleyicilerle gerçekleştirilir. Alkalin oksidasyonun temeli, demirin oksidasyonu işlemidir.
Alkalik solüsyonu kaynatırken çok hoş olmayan bir koku verir, bu nedenle apartmanda (ya da başka bir kapalı alanda) işe yaramazsa onunla daha iyidir.
- Çözeltiyi hazırlamak için paslanmaz çelik bir kabın kullanılması en iyisidir.
- Bu kapta 100 ml dökmeniz gerekiyor. su ve eritin içinde 120 gr. kostik soda ve 30 gr. nitrik asit. Karıştırma katı çökelti kaybolana kadar gerçekleştirilir.
- Elde edilen karışım 130-150 ° C'ye ısıtılmalıdır.
- Parça kaynatma solüsyonuna batırılır, ancak kabın duvarlarına değmemelidir.
- Yaklaşık 20 dakika sonra metal siyaha döner, sonrasında parçamız çıkarılmalı ve distile su ile durulanır.
- Parçaları kurutduktan sonra motor yağı ile yağlanmalı ve ardından kuru olmalıdır.
- Yüzey pürüzsüz, aşınmaya dayanıklı ve ek parlatma gerektirmez.
Büyük detaylar bu şekilde patlatıldığında, sorun uygun boyutta bir paslanmaz kap arayışı olabilir.
Asit yöntemi
Asit ışıması asidik çözeltilerde kimyasal veya elektrokimyasal yöntemlerle yapılır.
- Parça paslı ise, zımpara bezi temizlenmelidir. Metal fırça ile bir değirmeni kullanarak temizleme işlemini hızlandırın.
- Şimdi bir temizlik çözümüne ihtiyacınız var. Kerosen veya kerosen ile etil alkol olabilir. Ayrıca sodyum trifosfat da kullanabilirsiniz.
- Parça 15 dakika boyunca çözelti içine indirilir, akabinde akan su ile yıkanır ve kurutulur (veya silinir).
Parça kururken asit ilavesi için bir çözüm hazırlayacağız. Aşağıdaki bileşenler gerekli olacaktır:
- su - 1 litre.
- tanik asit - 2 g.
- tartarik asit - 2 g.
Şimdi metal parçayı patlatmaya başlayın.
- Bileşenler 150 ° C'ye kadar karıştırılmış ve ısıtılmıştır.
- Parça konteynere indirilir ve 15 dakika boyunca bırakılır, akabinde akan su ile yıkanmalıdır.
- Son olarak, parçadaki çözeltiden kaynar suya daldırılarak kurtulabilirsiniz.
- Patlatma işleminin son aşaması, motor yağında 1 saat boyunca parçanın batırılması, ardından silinmesi ve amaçlanan amaç için kullanılabilmesidir.
Asitli alevlenme yolu soğuk bir şekilde yapılabilir. Bu demir (III) klorür veya "paslı cila" gerektirecektir.
Termal yöntem
Termal hunme teknolojisi en eski ve muhtemelen en basit olanıdır. Yöntemin özü, havada bulunan oksijen, parçanın üst tabakası ile kimyasal olarak reaksiyona girene kadar açık havada metal ürünün ısıtılmasını içerir. Isınma ne kadar güçlü olursa, detay daha koyu olur, çünkü oksidasyon işlemi daha büyük bir derinlikte gerçekleşir.
Yağ kullanımı ile
Bu yöntem evde kullanımı için karmaşık değildir. Aşağıdaki bileşenlere ihtiyacımız var:
- Motor yağı - 500 ml
- Yağ için metal kap.
- Parçaları tutmak için alet (pense, pense, pense, vs.).
- Gaz brülörü. Eğer değilse, o zaman bir gaz sobası veya bina saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz.
- Kağıt peçete veya paçavra.
Daha sonra, bir inşaat saç kurutma makinesi kullanma prosedürünü göz önünde bulundurun.
- Ayrıntılar yanıcı olmayan bir yüzey üzerine serilmelidir (örneğin, tuğla).
- Saç kurutma makinesi güçlü bir ısınma modunda çalışmalıdır.
- Detay mümkün olduğunca ısıtılmalıdır.
- Önceden ısıtılmış metal, keneler tutarak, tamamen yağ içerisinde olacak şekilde banyoya indirilmelidir.
- Parçaları yağdan çıkardıktan sonra kağıt peçeteye konur, böylece yağ emilir.
- Ürün yeniden ısıtılmalı ve yağa indirilmelidir - işlem 3-4 kez tekrarlanır.
Her çiçek döngüsü parçayı koyulaştırır.
Açıklanan bluing işlemi, parçayı siyah yapmaz. Ayrıca, kaplama güçlü değildir ve kolayca zarar görebilir. Teknoloji, paslanmaya karşı dekoratif amaçlar için daha uygundur.
Çelik mavi yapmak nasıl
Metal gölgeleme teknolojisi daha karmaşıktır ve sadece büyük çabalar gerektirmez, aynı zamanda bazı ekipmanların kullanılabilirliğini de gerektirir. Bir fırına ihtiyacımız var. Çok iyi, otomatik üfleme varsa. Boşluğun hiç olmadığı açıktır, bu yüzden yokluğunda geleneksel bir metal varil kullanabilirsiniz, yarısı kıyılmış çalı kerestesiyle doldurulabilir.
Yani, bir detayımız var, şimdi boyutu için bir metal kutuya ihtiyaç olacak.
- İnce huş ağacı kömürü ile doldurulmalı ve iyice ısıtılmış bir bugle'a (veya bir namluya) konulmalıdır.
- İş parçası sirke ile silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.
- Tanktaki kömürün yanmaya başlamasına kadar beklemelisin.
- Körlerde, iş parçası açılır ve açık mavi görünene kadar orada kalır.
- Parça maviye dönmeye başladığında, çekilmeli ve yumuşak kömür ile temizlenmelidir.
- Parça tekrar kutu içindeki yerine yerleştirilir ve mavinin rengindeki değişiklikten sonra tekrar çekilir ve temizlenir.
- Parça istenen rengi elde edene kadar çalışma tekrarlanır.
Isıtma işlemini izlemek ve parçayı zamanında çıkarmak önemlidir, aksi halde rengi griye dönüşür.
Isıl işlemsiz mavi
İstenen mavi tonunu elde etmek için ısıl işlem yapılabilir ve ısıl işlem görmeden - özel bir çözüm yardımıyla.
İşi yapmak için 2 reaktif ve suya ihtiyacınız vardır:
- Potasyum hekzasiyanoferrat (kırmızı kan tuzu) - 2.5 g.
- Yarım klorlu demir - 2.5 gr.
- Su - 1 litre.
0,5 litrelik 2 kutu alın ve bunların her biri ayrı ayrı çözülebilir. Bununla bir problem olmayacaktır, çünkü onlar için su ideal bir çözücüdür. Bundan sonra, çözeltiler karıştırılır ve ortaya çıkan karışıma bir çelik parça yerleştirilir. Oksidasyon sürecini yakından izlemek gereklidir. İstenen mavi tonu elde edildiğinde, kısım solüsyondan çıkarılır ve kurutulur.
2 daha fazla yol
- Detayı koyu mavi yapmak için kükürdün içine küçük bir miktar kurum karıştırarak eritebilirsiniz. Bu bileşimde bir parça yerleştirilir ve renk değişimi süreci kontrol edilir.
- Nitratı 320 ° C'den daha fazla ısıtmak, sıvı bir duruma getirin. Dahası, önceki yöntemde olduğu gibi.
Güzel ve dayanıklı bir renk parçası elde edebildiğiniz için metali yakmanın pek çok yolu vardır, ancak bunların hepsi evde kullanıma uygun değildir. En basit ve mümkünse, güvenli tanımlamaya çalıştık.
Yukarıdaki mavimsi metal yöntemlerinden herhangi biri insan sağlığına zarar verebilir! Sıcak metallerin termal yanığa neden olabileceğini ve reaktiflerin kimyasal yanığa neden olabileceğini hatırlayarak, güvenlik önlemlerini önceden almak gerekir. Ayrıca, reaktifler, dumanla zehirlenmeye neden olabilir. Birçok reaktif yanıcıdır ve ısıtılamaz, bu nedenle çok dikkatli olun ve talimatları dikkatli bir şekilde izleyin.
En basit yollar
Ev kadınlarının çoğu sirke, çay ve sitrik asit içerir. Coca-Cola'nın sevgilileri sadece reçineden kendi arabalarından yıkamaz, aynı zamanda metali yakmak için de kullanabilirler.
Her yöntemi açıklamayacağız çünkü neredeyse aynı olduklarından ve çoğu zaman bıçakları ve diğer mutfak gereçlerini karalamak için kullanılıyorlar. Bıçağı patlatma yöntemini açıklıyoruz.
Yani, bu bileşenlerden herhangi birine ihtiyacımız var:
- Sofra sirkesi.
- Sitrik asit - 1 poşet.
- Coca-Cola (önceden gazı boşaltmanız gerekir).
- Çay siyahı (kaynak).
Şimdi metalin karartılması teknolojisi hakkında.
- Bıçak yağdan arındırılmalı ve kaynatılmış su ile dökülmeli ve sıcak olmalıdır.
- Listelenen sıvılardan herhangi biri kesilmiş boyunlu bir plastik şişeye yazılır, böylece sadece tutamak dışarıda kalır.
- Bıçakta hava kabarcığı olmaması için bıçak daha sık çalkalanmalıdır.
- Periyodik olarak, bıçak sıvıdan çıkarılmalı ve bıçaktan silinerek oksitlenmelidir.
- Metal doğru renk olduğunda, çiçeklenme süreci durur.
Kaplama çok güçlü değildir. İstenirse tekrar kaldırılabilir ve tekrar uygulanabilir.
Yorumlarınızda, evde bluing yönteminiz hakkında konuşarak fikirlerinizi ve yapılan işin izlenimlerini paylaşabilirsiniz.
video
Bu video, farklı maddelerde nasıl aşınmanın meydana geldiğini gösterir:
Metalin kararmasının, bir sıvı ile nasıl gerçekleştirildiğine bakın:
Metal ve çelik için evde soğuk hava (video)
Metalin patlatılması günümüzde metalden yapılmış bir ürünü boyamak için en popüler yöntemlerden biridir, örneğin bir bıçak gibi herhangi bir soğuk silahla süslemek için tasarlanır, ya da çelik bir şey üzerinde pas ve korozyonun görünümünü engeller.
Patlatma çeliğinin en yaygın yöntemleri şunlardır:
- Kimyasal yöntem, çeşitli kimyasalların metali üzerindeki etkisi nedeniyle ürünün temizlenmesi ve boyanmasıyla sağlanır.
- Bir ürüne bir toz veya boyanın emaye, serpme veya vurma gibi yöntemlerle uygulandığı mekanik bir yöntem.
Bluing'in kimyasal yönteminin ev kullanımı için mekanikten daha kolay olması nedeniyle, bir çelik ürün, zarif desen veya sıra dışı renklendirme üzerinde karartmanın uygulanması için amatörler tarafından daha sık kullanılır.
Çeliklerin evde kimyasal patlatma prosedürü adım adımdır (genel şema)
- Çalışmaya başlamadan önce, nesnenin yüzeyi görünmez olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir kirlilikten arındırılmalıdır.
- Ayrıca, çalışma yüzeyinin yağdan arındırılması gereklidir. Bu amaçla ürün, yağı etkili bir şekilde çıkarabilen özel çözücülere daldırılmalıdır. Bu kızarma sıvıları arasında etil klorür, eter ve benzin bulunur. Eğer yakmak istediğiniz nesneniz çok muazzam ise, sodyum hidroksit çözeltisi ile dolu bir banyoda yağdan arındırmak daha iyi olacaktır.
- Bundan sonra, bıçağına, tabancana veya başka bir ürüne elinizle dokunmadan, boya ile bir kap içine koyun. Boyama işlemi daldırma ile yapılır.
Kimyasal bombardımanın en yaygın yöntemleri
Alkali yöntemi
Bu, kendinizi evde yapabileceğiniz metalin patlatılması için en iyi seçeneklerden biridir. Başlamadan önce, ihtiyacınız olacak:
- Yüz maskesi ve eldiven gibi koruyucu ekipman.
- Su.
- Sodyum nitrat.
- Dijital ölçekler
- Sodyum hidroksit.
- Paslanmaz çelikten yapılmış bir konteyner.
Bluing prosedürü aşağıdaki gibi yapılır: çalışma sırasında ürün alkali bir çözelti içinde kaynar, bu nedenle, çalışmanızın başarısı için ön koşul, başarılı çalışma için gerekli olan sıcaklık rejimini koruyacaktır. Diğer bir deyişle, sürekli kaynama durumunda olmak için sıvı aramalısınız. Prosedür 1.5 saat içerisinde gerçekleştirilir, bu sırada ürüne yakın kalmanız gerekir, gerekirse depoya periyodik olarak su eklenir.
Bir sonraki aşamada, alevlenen nesnenin yağ veya yağı uzaklaştırmak için yağdan arındırılması gerekir, bu da ürünün ortaya çıkan rengini olumsuz yönde etkileyebilir. Olası renk farklılıklarından korunma, nesnenin çözücüde tamamen daldırılmasına yardımcı olur. Ve son aşamada, örneğin bir bıçak gibi yağsız, sabunla yıkanmalıdır.
Yağ ile yanan
Bu yöntem düşük parasal maliyetlerle karakterizedir ve evde uygulama için kullanılabilir. Bunu yürütmek için aşağıdakilere ihtiyacınız var:
Öncelikle ürünün yüzeyini zımpara ile parlatmanız gerekecektir. Bu, çiçeklenmeden sonra nesnenin görünümünü bozabilecek metalin çeşitli pürüzlülüğü ve pürüzlülüğünden kurtulmak için gereklidir. Ardından zeytinyağı ile yüzeye kalın bir şekilde bulaşırsa, çelik lambayı alkol lambasının üstünden ısıtmaya başlamalısınız. Bu durumda herhangi bir tam ateşleme süresinin belirtilmesi imkansızdır, başarılı bir işlem için ana kriter ürünün siyah bir renk aldığından emin olmaktır. Bundan sonra, nesnenin oda sıcaklığına soğumasına izin verin ve fazla yağı peçete veya bezle temizleyin.
Yumurta beyazı ile yanan
Evde yapmak kolay, alışılmadık, ama yine de etkili ve etkili bir çiçeklenme yolu. İhtiyacınız olacak:
- Yumurta beyazı.
- Soda çözeltisi.
- Ateş kaynağı.
Her şeyden önce, yüzeyi karartmaya hazırlamak zorundasınız. Bunun için, ürün bir soda çözeltisi içinde yıkanır, kurutulur ve daha sonra çırpılmış olan yumurta akı ile kaplanır. Ayrıca, yüzeyin tamamen kurutulması için uygun koşulların sağlanması gereklidir. Bunu başarmak için, nesne karanlık ve serin bir yerde 2 gün boyunca yerleştirilir. İki gün sonra düşünüldüğünde, yumurta proteininin metale sıkıca yapıştığını fark edebilirsiniz. Şimdi, proteini yüzeyden çıkarmak için, kızarmadan önce metalin ateş kaynağında ısıtılması gerekir. Ürün soğuduktan ve yumurta akı düştükten sonra, öğenizin zengin bir siyah renk elde ettiğini göreceksiniz.
Çelik yüzeyler nasıl düzgün bir şekilde tırmandırılır?
Lütfen ürününüzün iyi kalitede olup olmayacağını sormak için aşağıdaki ölçütleri analiz etmenin mümkün olduğunu unutmayın:
- İşlemi gerçekleştirmeden önce ürünü ne kadar iyi temizlediniz.
- Yüzeyindeki metal tabakanın yapısı nedir?
- Çeliğin karartılmasına maruz kalacak yüzeyinin durumu nedir.
- Ürünün ön ısıl veya mekanik işleminin sonucu olumludur.
Her durumda mavilik sonuçlarının zihninize hoşnut olmasını sağlamak için, hazırlık sürecinde ve karartma üzerine doğrudan çalışma sırasında, birkaç basit kurallara uyulmalıdır. İlk önce, bu prosedürü sadece iyi havalandırmanın olduğu odalarda yapın. Kimyasal patlatma, insan sağlığına zarar verebilecek çok sayıda karışımın kullanılmasını gerektirdiğinden, işyerine taze hava girişini sağladığınızdan emin olun.
İkinci olarak, odayı gerekli cihazlar ve cihazlar ile donatın ve yanıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeleri ve nesneleri buradan çıkarmaya dikkat edin. Üçüncü olarak, ürün üzerinde biriken toz işinizin sonucunu bozabileceğinden, çiçek odasında saflığı koruyun.
Dördüncüsü, zaten kanıtlanmış eylem sırasına uyun. Çektiğiniz adımların, ilgilendiğiniz metali karartmanın başarısına katkıda bulunmadığını fark ederseniz, eylemlerinizi değiştirin, numunelerdeki yenilikleri önceden test edin. Beşinci olarak, evde büyük veya büyük nesneler istemeye çalışmayın. Çalışma yüzeyi ne kadar büyükse, profesyonel alet kullanmadan istenen sonucu elde etmek o kadar zor olur. Altıncı, kendiniz ve sevdikleriniz için güvenliği ve bir dizi koruyucu ekipman satın almayı unutmayın.
Yanmış metallerin ek tedavisi
Metal ürünün boyanmasını tamamladıktan sonra, ürün yüzeyinin karanlık veya mat bir görünüme sahip olup olmadığını kontrol edin. Bunu bulursanız, bir kural olarak, bu, nesnenin kötü bir şekilde cilalanmış olması ve bunun üzerinde görünmez bir pürüzlülük olması gerçeğinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, genellikle yüzeyi parlatın ve cilalayın, ardından metali suda durulayın ve kurumaya bırakın.
Metal ekstra parlaklık vermek istediğinizde ne yapmanız gerekiyor, ışık kaynağı altında baktığınızda göz kamaştırmak ister misiniz? Büyük veya uzun bir metal ürünü cilalamak için, genellikle bir bez veya süet kullanın, küçük şeyler için bir taşlama tekerleği kullanmayı deneyebilirsiniz. Parlatma işlemleri tamamlandıktan sonra sonucu düzeltmeniz gerekir. Bunu yapmak için ürünün yüzeyini cila ile boyayın.
Kaçak bir renk nasıl alınır?
Ürününüzün yüzeyinde kaçak bir renk elde etmek için, hangi sıcaklıkta göründüğünü ve metal üzerinde sabitlemek için ne kadar ısıtma gerektiğini bilmeniz gerekir. Ana durum: alevle yanmaya kesinlikle kesin bir zaman gelmelidir. Bu nedenle, ürününüzün değirmen rengi ile rafine edilmesini istiyorsanız, küçük boyutlu bir nesneyi seçin, çünkü bir gaz sobası veya üfleme makinesinde, büyük bir metal alanını eşit olarak ısıtmak neredeyse imkansız olacaktır.
İstediğiniz rengin görünümünü elde ettikten hemen sonra ürünü ısıdan çıkarın ve soğumasını bekleyin. Daha sonra rengi düzeltmek için yağla ovun.
Evde karartma çelik - yöntemi seçin
Ütüyü korozyondan korumak için, günümüzde hem fabrika hem de zanaatkâr, evde karbon siyahı ve düşük alaşımlı çelik de dahil olmak üzere farklı türlere ayrılan aktif olarak kullanılmaktadır.
1 Metalin patlatılması size ne kazandırır?
Çoğu marka paslı hale gelmiştir, yüzey suyla temas etmemişse korozyon oluşumu meydana gelir. Yüksek nemde bile, çelik çok hızlı paslanır. Çoğunlukla metal, spreyleme veya fırçalama yoluyla korozyon önleyici boya ile kaplanır. Ancak bu, hareketli ek parçaların yanı sıra hareketli parçalar için de uygun değildir. Bu nedenle, genellikle aşınmaya karşı korunmak için kullanılan, karartma veya karartma olarak da adlandırılan karartma kullanımı ve teknik terimler, oksidasyon, atıfta kullanılır.
Başka bir deyişle, metal yüzeye bir film demir oksit tabakasının oluşturulması için şartlar oluşturulmaktadır, bunun kalınlığı işlem yöntemine bağlı olarak 1 ila 10 mikrometre arasında değişebilmektedir. Metal üzerindeki hareket türüne göre yakmak termal, asidik ve alkali olarak ayrılır, yani son iki varyantta metal ilgili çözeltiye daldırılır. Çeliğin yüzeyinde ısıtıldığında, renklenme denilen renkler değişir ve asit veya alkali banyosunda galvanizleme sırasında yaklaşık olarak aynı olur. Sadece çelik yüzey üzerindeki etkiyi durdurmak için istenen oksidasyon rengini seçmeniz gerekir.
Beyazlık rengindeki değişim, oksitlenmiş metal tabakasının kalınlığındaki artışla ilişkilidir. En kalın film, sarı renklerin ortaya çıkması aşamasında, kalınlıkları büyüdükçe, kahverengi, vişne, mor ve daha sonra mavi ve gri renkler birbirini değiştirdiği için oluşur. Ama ikincisi, karalama denen şeyin daha da yaklaştığını kastetmiyor. Sonuçta, blument, kahverengi ile başlayan neredeyse tüm renk tonlarını kaplamaktadır.
2 Shining çelik - değişen derecelerde karmaşıklık tarifleri
Uzun süreli ısıtma ile, metalin ısısı beyaz sahnenin içinden geçtikten sonra sarı, kahverengi ve mordan geçtikten sonra, yüzey yavaşça koyu renkli bir renkle değiştirilerek güzel bir açık mavi renkte boyanır. En basit ışıl ışıl yöntemin temellendirildiği ısıl işlem üzerindedir ve bundan yola çıkarak mevcut oksidasyon metotlarının listesine başlıyoruz. Evde yüksek kaliteli çiçek elde etmek için, tercihen otomatik üfleme ile bir boynuz gerekir, aşırı durumlarda yarım doğranmış brushwood ile dolu bir geleneksel metal varil kullanabilirsiniz.
Metal kutuyu detay ebatlarıyla ince huş ağacı kömürü ile doldurup, iyi ısıtılmış bir bugle'a veya yanma talaşları olan bir kovanın içine yerleştiriyoruz. Kömür ısındığında ve yanmaya başladığı zaman, sirke sildi ve kurutulmuş çelik parçaya koyduk ve sonra da yanma aşamalarını takip ediyoruz. Mavinin ortaya çıkmasının en başında, iş parçasını çıkarırız ve havadaki havayı hafifçe soğutup, aynı anda yumuşak kömür ile temizleriz. Sonra tekrar kutuya koyun. Bu manipülasyonları birkaç kez tekrarlayarak ve sonunda sıcaklığı belirgin bir maviye getirerek güçlü bir oksit filmi elde edersiniz.
Başka bir yöntem özel bir çözüm ve ısıl işlem gerektirmez. Onun için sadece 2 reaktif almanız gerekir: 2,5 gram potasyum hekzasiyanoferrat, yaygın olarak kırmızı kan tuzu ve güçlü bir oksitleyici ve bir buçuk klorlu demir olarak bilinir. Her iki bileşen de mükemmel şekilde çözünür, bu yüzden her birini ayrı ayrı 0.5 litre su kabına dökün ve ardından oluşan sıvıyı tek bir karışım halinde birleştirin. Anti-korozyon direncine sahip olması gereken çelik parçayı koyduk. Metalin yüzeyi istenilen renge ulaştığında - parçayı banyodan çıkarın ve kurutun.
Parıldayan daha karmaşık yöntemler var, ama daha basit olanlara döneceğiz. Oksidasyon sadece çözeltilerle değil, aynı zamanda çeşitli maddelerin eriyikleriyle de gerçekleştirilebilir. Özellikle, çelik ürünün koyu mavi rengi, sıvıyı tasfiye edildikten sonra önceden küçük bir miktar kurumun karıştırıldığı erimiş sülfür içine daldırılarak verilebilir. İkinci seçenek, 320 derecenin üzerindeki bir sıcaklığa ısıtıldığında elde edilen bir tuz eriyiği eriyiğidir. Böyle bir banyoda bir çelik ürünü tutarsanız, tek tip koyu mavi bir filmle kaplanacaktır.
3 Kahverengi spektrumda çeliğin yakılması
Bazı durumlarda, kullanılan maddelere bağlı olarak, tonları farklı olabilen, çelik parçanın yüzeyi üzerinde bir kahverengi oksit film oluşumu elde etmek için yeterlidir. En basit tarif, daha önce düşündüğümüz aynı maddeye dayanıyor, yani 100 gramlık bir miktardaki yarım klorlu demir ve bir kilogram zeytinyağı ihtiyacımız var. Bu malzemeleri karıştırın ve çelik ürünü eşit bir şekilde kaplayan bir macun alın. Daha sonra, birkaç saat sonra, yüzey metal bir fırça-silgi ile öğütülür. Çevrim birkaç kez tekrarlanır.
Başka bir seçenek, bir öncekine benzer. Ancak evde oksidasyon işlemi için, 0.5 kilogram bir miktarda zeytinyağına ek olarak, aynı miktarda antimon triklorür gerekir. İkinci madde aslında yağlara da atıfta bulunur, böylece malzemelerin karıştırılmasıyla bir çeşit merhem alırsınız. Çelik bir ürünle örtüyoruz ve bir günlüğüne bırakıyoruz. Belirtilen süre sonunda metal yüzeyini yünlü bir parça ile silin ve tekrar bir gün merhem sürün. Son aşama yine yün ile sürtme ve mumlu bir fırça ile parlatma olacak.
Çeliğe kahverengi bir korozyon önleme filminin uygulandığı bileşimi daha da basitleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, bir metal ürünü belirli bir süre içine daldırmak için bir çözüm yapmak yeterlidir. Sadece yarım litre suya 150 gramlık bir miktar ilave edilen yarım kilo klor doldurmanız gerekir veya 0.2 kilogram ölçülür ve bir litre yüzde 90 alkolle karıştırılır. Böyle bir banyoda, çelik ürün birkaç kez batırılırken, yüzeyin rengindeki değişimin ardından daldırılır.
Soylu gri ve siyah renklerde okside çelik için 4 Tarifler
Çiçeklerin bir sonucu olarak çeşitli gri tonları elde eden çelik güzel görünürken, pas oluşumuna karşı koruyan oldukça güçlü bir oksitlenmiş metal tabakası ortaya çıkıyor. Bu spektrumda rengi basit bir şekilde alabilirsiniz, ancak bu sadece küçük eşyalar için kullanılabilir. 70 gram nitrik asit ve 30 gram denatüre alkol gerekir, ilk reaktif tuzlara, ikincisi ise alkole karşılık gelir.
Çözeltinin, kabın ateşten çıkarılmasından sonra denatüre su ilavesiyle eritilmeden önce tuzun ısıtılmasıyla daha iyi yapılması (bir kimyasal porselen fincan olması tercih edilir). Kompozisyon ile çelik ürüne bulaşır ve ateşin üzerinden ısıtarak bir teneke üzerine koyarız. Bir sonraki bileşik tarifi, metali gri renkte oksitlemek için uygundur. Bu süreç, önemli bir süre boyunca, evde yapılması en kolay olan sıradan ve paslanmaz çeliğin soğuk siyahlaşmasına geçebilir.
Bileşenler şöyledir:% 24 hidroklorik asit - 120 gram,% 90 alkol ve su - 100 gram ve 40 gram civa ve 2 kat daha az klorür bizmut klorür bakır ile. Asit ve su karıştırın, alkol ekleyin ve elde edilen sıvıyı 3 eşit parçaya bölün. Tuzlarla ilgili son 3 bileşen, çözeltinin her bir parçasına ayrı ayrı dökülür ve sonra her şeyi bir kapta karıştırırız. Ortaya çıkan banyo yarım saat, çelik ürün için daldırılır ve daha sonra temiz suya çıkarılır ve kaynatılır. Gerekirse işlemi tekrarlayın.
Dikkat, kendi güvenliğiniz için, reaktifin bir sıçramasıyla birlikte şiddetli bir reaksiyondan kaçınmak için, suya asit dökün, tersi değil.
Ve son olarak, karalama için tarifin kendisi. Aslında, mükemmel bir sonuç sadece çelik ürünü keten tohumu yağı, balmumu veya hayvansal yağ ile kaplamak ve bir yangında kalsinasyonu ile elde edilebilir. Ateşleme sonucunda metalin yüzeyinde sabit bir siyah film oluşur. Bununla birlikte, aşağıdaki çözeltiyle bir banyoda çelik ön daldırma yönteminin kullanılması çok daha etkilidir: litre suya 100 gram bakır sülfat konur ve 10 gram amonyak ilave edilir. Rafine ve yağsız metali bu bileşim ile lekelemiş ve ateşte yanmış halde, siyah-kahverengi bir film alırsınız, tekrar daldırma ve yakma işleminden sonra siyah olur.
Evde çelik mavisi nasıl yapılır. Tuzlukta, yağ, "Yonca"
Yanma veya oksidasyon, mavi, siyah, mavi-siyah renk veya renk tonlarında metal ürünlerin kimyasal ve termal olarak uygulanarak yüzey kaplaması (bitirme) yöntemidir.
Metal ürünlerin korozyona karşı korunması amacıyla kullanılır ve ayrıca yüzeye çekici bir renk verir. Metallerin yüzey renklendirilmesinin birçok yolu vardır. Asıl önemli olan bir oksit filminin oluşturulmasıdır.
En yaygın olanları kimyasal (alkali ve asidik) ve yüzeyde termal etkilerdir. Bu işlem sonucunda yüzey tabakasının kimyasal bileşimi ve yapısı değişir. Dışsal olarak bu, bir filmin bir metal oksit formunda oluşmasıyla kendini gösterir.
Daha basit teknolojiler kullanarak kaplamayı bağımsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Evde metalleri patlatma yöntemleri ve davranışları için gerekenler
Metal yüzeyleri koruma ve dekorasyonda kullanılan yaygın iç yöntemler şunlardır:
- detayların kendimiz tarafından hazırlanabilen özel kimyasal bileşiklerde kaynatılması;
- yağ kaplama, ardından ısıl işlem;
- Bitmiş ürünün yüzeyine fırça ile uygulanıyor.
Kimyasal patlatma ile çalışma yapmak, mekanik aşındırma ve temizleme işlemlerinin yanı sıra, mekanik taşlama ve yüzey sürtünmesi ile de ilgilidir.
Evde mavileşmeyi kimyasal reaktifler kullanarak kullanabilmek için belirli koşullar yaratmanız gerekir:
- Çalışma alanını havalandırma veya egzoz ile sağlayın;
- Kimyasal reaktiflerin etkisi altında bozulmayan nötr bir malzemeden bir kap hazırlayın. Isıya dayanıklı cam, fayans veya porselenden yapılmış bir kap kullanılması en iyisidir. Çözeltinin uzun süreli kaynatılması gerekiyorsa, paslanmaz çelik bir kap kullanılabilir;
- Kap, bileşimin tamamen kaplanması için yeterli hacme sahip olmalıdır;
- koruyucu ekipmanı stoklama: eldiven, koruyucu maske veya gözlük, önlük.
Kimyasal çiçeklenme özellikleri ve bazı formülasyonların tarifleri
İşi yapmadan önce, metal ürünün yüzeyi muameleye tabi tutulur: eski oksit tabakasının bir çözücü ile zımparalanarak ve yağdan arındırılmasıyla çıkarılması.
Kalıcı mavimsi kaplama esas olarak tüm boyama döngüsü boyunca kaynatma çözeltisinde oluşur. Güçlü bir film elde etmek için, işlem 30 dakika ila bir buçuk saat sürmelidir, bu nedenle kaynatma solüsyonu, parçanın tamamen kaplanmasını sağlamak için periyodik olarak yukarı kaldırılır.
İşlemin bitiminden sonra, parça deterjanlar kullanılarak iyice yıkanır ve daha sonra yağlanır.
Ev işi için, alkali oksidasyon işlemi esas olarak kullanılır. Alkali ortamda metallerin kimyasal oksidasyonunun bazı varyantlarını ele alalım.
1. yöntem:
- Uygun büyüklükteki bir kapta (porselen), su dökülür ve sodyum nitrat (sodyum nitrat) ve kostik soda (sodyum hidroksit), çözelti içinde 100 ml 30 g sodyum ve 100 g soda için çözülür.
- Karışım 140 - 160 ° C'ye ısıtılır ve iş parçası içine yerleştirilir, bu da en az 30 dakikadır.
Düzgün yürütülen bir işlemle, bazen mavimsi bir renk tonuyla koyu siyah bir kaplama elde edersiniz.
2. yöntem:
Filmin mavimsi bir tonu, potasyum ya da sodyum hidroksidin yüksek bir konsantrasyonda çözündüğü bir kaynama doymuş alkalin çözeltisi kullanılarak elde edilebilir. 1 litre suda en az 700 gram kimyasal madde çözülür.
Bu tarifler örnek olarak verilmiştir. Nitritleri ve nitratları kullanan birçok başka kimyasal bileşik vardır.
Bir asit ortamında oksidasyon, daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Örneğin, aşağıdakilerden oluşan bir asit çözeltisi kullanılırken:
- kalsiyum nitrat - 30 saat,
- ortofosforik asit - 1 saat,
- manganez dioksit - 1 saat.
İş parçasını 100 ° C'de en az 30-45 dakika süreyle çözelti içinde tutarak oksidasyon gerçekleştirilir.
Metallerin mavileştirilmesi için araçlar
Evde kullanılabilecek basit kaplama yöntemleri arasında yağ, tuzluk ve bitmiş ürün "Yonca" yüzey uygulaması teknolojisi bulunmaktadır.
Patlatma için kullanılan bu araçlar kullanıma hazırdır ve evde çok fazla hazırlık yapmadan çalışmanıza izin verir.
Her birini kullanarak bir film oluşturmanın yollarını düşünün.
Yağ ile kaplanması
Yağ ile koruyucu bir film oluşturma teknolojisi, ev kullanımı için en yaygın olanıdır.
Aşağıdaki şekilde uygulanır:
- Oshkurennoe ve yağsız ürün motor yağı veya ayçiçek yağı ile kaplıdır;
- daha sonra bir fırına yerleştirilir ve 350 - 400 ° C'ye ısıtılır;
- soğuduktan sonra, parçanın yüzeyi kahverengi veya siyah bir renk alır;
- Parçanın yağ kalıntıları bir bezle çıkarılmalıdır;
- Daha doygun bir renk elde etmek için işlemi birkaç kez tekrarlayın.
Silah, keten veya zeytin gibi farklı bir yağ kullanabilirsiniz. Fırça ile veya yağ bileşimindeki parçaları batırarak uygulayın.
Parçanın bir parçasını karartmak gerekirse, o zaman lehim lambalı bir lehim lambasının kullanılması daha iyidir. Bu kavurma işleminde, kütüğün yüzeyindeki renk değişimi açıkça görülebilir. Doymuş kahverengi-siyah bir renge ulaşırken, ısıl işlem durdurulabilir.
Tuz koyucu kullanımı
Kimyasal patlamanın iyi bir sonucu, daha önce verilenlere ek olarak, tuzlu su kullanımı ile klasik bir çözüm sağlar. Parçaların 130-150 ° C'lik bir sıcaklıkta bir sodyum nitrat çözeltisi içinde sindirilmesi sonucunda, parlak bir siyah-mavi renk tonunun dayanıklı bir oksit kaplaması elde edilir.
Nitrat ile reçeteli kompozisyon:
- Damıtılmış su - 1 litre;
- Sodyum nitrat (NaNO3) - 500 g;
- Aşındırıcı kostik (NaOH) - 500 g.
Satışta oksidasyon için nitratlı hazır kitler bulunmaktadır.
Videoda tuzlanmada mavileşme sürecini görebilirsiniz:
Bu işlemle yüzey pürüzsüz görünür ve ek parlatma gerektirmez.
"Yonca" ile yüzey işleme
Metal yüzeyin işlenmesi hazır Clover ile yapılabilir. Jel benzeri bir kıvama sahiptir ve 50 ml'lik küçük kaplarda satılmaktadır.
Metalin küçük korozyon hasarı için kullanın. Ürünün maksimum rengini elde etmek için "Yonca" yı iki veya üç kez işlemek gerekir. Uygulamadan önce, parça zımparalanmalı ve yağdan arındırılmalıdır.
Ajan bir fırça ile uygulanır ve 2 dakika bekletilir. Beyazımsı sarı kaplama göründüğünde, ılık su ile yıkanmalı ve yüzey bir bezle silinerek silinmelidir.
Bu aracın avantajı, kullanım kolaylığıdır, bu yüzden silahları kaplamak için sıklıkla kullanılır. % 3'ten fazla Cr içeren çelik üzerinde, hiçbir etkisi yoktur.
Evde soğuk kızarma
"Yonca" araçlarının kullanılması, iş parçasının ek ısıtılmasını gerektirmez, bu nedenle bu tür bir işlemin yöntemi soğuk olarak adlandırılır. Evde soğuk patlamaya ek olarak, işlem görmüş yüzeye bir fırça ile de uygulanan başka araçlar da kullanılır.
Örneğin, yurtiçi ilaç "Raven-3M" kullanılır.
Metal bir yüzeye yatırıldığında yoğun siyah bir film oluşur. Bu nedenle, böyle bir kaplama siyah metal denir.
Ayrıca popüler olan selenyum içeren ithal "Parisli oksit" dir.
Hazırlık üç şişeyi içerir. Bir bileşim ön yüzey işlemine yöneliktir, ikincisi aktif bileşiktir ve üçüncüsü oluşan kaplamanın korunmasını sağlar.
Çözelti aynı zamanda bir fırça ile de ürüne uygulanır, renk elde edildikten sonra, artıklar yüzeyden ılık su ile yıkanır.
Soğuk işlem küçük parçalar için kullanılır. Özellikle bu yöntemin yardımıyla, kimyasal çözeltilerdeki sıcak kaynama yöntemine uygulanamayacağı için, bir tabancanın patlatılmasını gerçekleştirmek iyidir.
Evde yanan çelik
Çelik yanığının evde nasıl yapılacağı sorusu, bir çokları için ilgi çekicidir.
Temizlenen parçaların çoğu çelik ürünlerle ilgilidir. Bu nedenle, metal yüzeyin oksidasyon ve bir yağ filmi ile kaplanması ile işlemden geçirilmesi için yukarıda açıklanan yöntemler, esas olarak çelik alaşımları için kullanılır.
Birçok çelik kalıbı pas oluşumuna karşı hassastır. Çelik ürünler için kaplama, her şeyden önce, korozyona karşı korur ve aynı zamanda onlara çekici bir görünüm kazandırır. Koruma derecesi ve oksit filmin renginin rengi, tabakanın kalınlığına ve kullanılan reaktiflere bağlıdır. Kalınlık 1 ila 10 mikron arasında değişebilir.
Çelik ürünleri, yüksek sıcaklıklara ısıtmayı kullanırken, çözeltinin bileşenlerinin seçiminde kimyasal olarak patlatıldığında, dikkatli olunmalıdır. Örneğin, sertleştirilmiş parçaların ve yüksek sıcaklıklara ısıtılamayacak çeliklerin bu tür işlemlerinde bir yasak vardır. Bu, teknolojik özelliklerinde bir bozulmaya yol açabilir.
Bu nedenle, yüksek ısıl işlem gerektiren çözeltiler gerekirse, alkali çözeltiler önerilir. Daha çok dikkat çekiyorlar.
Asidik formülasyonlarda oksidasyon daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Örneğin, aşağıdakilerden oluşan bir asit bileşimi kullanılırken:
- kalsiyum nitrat - 30 saat,
- ortofosforik asit - 1 saat,
- manganez dioksit - 1 saat,
- Oksidasyon, 100 ° C'lik bir sıcaklıkta gerçekleştirilir ve bu, parçadaki solüsyon en az 30-45 dakika arasında tutulur.
Metalin kararması
Çelik boşluklar asidik veya alkali bir ortamda ısıtıldığında, yüzeyde farklı bir renkte bir film oluşabilir. Alevlenme, renklendirmenin tüm renk özelliklerini içerir. Filmin kalınlığı sarı, kahverengi, menekşe, sonra gri, mavi ve siyahtan arttıkça değişirler.
Bu nedenle, mavileşme karartma ile aynı değildir. Çelik boşlukların farklı ısıl işlem yöntemlerini kullanarak ve çözeltinin çeşitli kimyasal bileşenlerini kullanarak yüzeyin istenen rengini elde edebilirsiniz.
Örneğin, bir tuz olan nitrik asit bakırını kullanırken, 70 g ve 30 g alkol denatüre alkol miktarında istenilen rengi elde edebilirsiniz. Tuz erime ve metanol eklenene kadar ısıtılır. Karışım bir çelik parçaya uygulanır ve bir brülör ile ısıtılır. İstenen gölgeye ulaştıktan sonra ısıtma işlemini durdurun.
Karartma çelik kütükleri yağ ile yapılabilir. Ürünü yağ, balmumu veya hayvansal yağ ile kaplamak ve uygun şekilde ateşe vermek yeterlidir. Sonuç olarak, yüzeyde dayanıklı bir siyah kaplama belirir.